Ueber die mittlere spezifische Wärme von Quarz etc. 
491 
Gegensatz zu dem entsprechenden Wert für die früher untersuchten 
Stoffe (Bleimetasilikat, Adular, Mikroklin, Spodumen und Gadolinit) 
stets das negative Vorzeichen. In den Meßbereichen 20 
bis 250° und 20 — 410° sind jene Differenzen gleich- 
falls negativ und ihr Zahlenwert steigt proportional 
mit der Erhitzungstemperatur. 
Die Kurve der Abhängigkeit der mittleren spezi- 
fischen Wärme des Quarzes von der Erhitzungstemperatur 
verläuft im Versuchsintervall oberhalb der entsprechenden 
Fig. 2. 
Abhängigkeit der mittleren spezifischen Wärme von Quarz, Minas geraes, 
und daraus hergestelltem Quarzglas von der Erhitzungstemperatur 
Kurve des Quarzglases, was nach den Ergebnissen W. Nernst’s 
im Gegensatz zu dem Verhalten der wahren spezifischen Wärme 
dieser Stoffe bei tiefen Temperaturen steht. 
Der Verlauf der Kurven für die Abhängigkeit der mittleren 
spezifischen Wärme beider Körper für Erhitzungstemperaturen 
zwischen 100° und 410° macht es wahrscheinlich, daß sie sich 
für eine unterhalb 100° liegende Erhitzungstem- 
peratur schneiden, wofür auch das Verhalten ihrer wahren 
spezifischen Wärmen bei tiefen Temperaturen zu sprechen scheint. 
Abermals hat mich Herr Geheimer Bergrat Prof. Dr. Th. Diebisch 
durch die freundliche Hergabe des Untersuchungsmaterials und der 
Apparate für die vorliegenden Untersuchungen in dem ihm unter- 
stellten Institut zu großem Danke verpflichtet. 
Berlin N. 4, Min. -petr. Institut der Universität, 12. Juli 1912. 
